121 
Bevelend-. 
Siü, 47,9 47,7 
AIO, 40,1 40,4 7 ,, 
Lij) 12,0 7,, JJ>9 7o 
De afwijking van de juiste samenstelling was gering, zoodat deze 
stof voor de studie van de eigenschappen van den enki‘y[)tiet gel)ezigd 
kon worden. 
§ 4 . ’t Smeltpunt van dit pre[>araat werd meermalen met beliul]) 
van een geijkt tliermoëlement (N“. Ui) bepaald ; als gemiddelde 
werd de E. M. K. Ihj ’t smeltpunt op 14200 M. V. ± 2 M. V. 
gevonden. De correctie van dit element ten opzichte van het stan- 
daard-elemeid, hetwelk met den stikstofgasthermometer te W aahirujton 
direkt vergeleken was, bedroeg — 12 M. V. Het smeltpunt van de 
zuivere verbinding LiAlSiO.^ is dus : 1388 ° C. (G. Tii. W.). 
De smeltwarmte is slechts gering; dientengevolge vindt men bij 
afkoeling der smeltmassa eerst cene onderkoeling tot ca. 1 2840 M. V., 
en daarna treedt eene stolling in, waarbij de tempei-atnur slechts 
tot I30B°C. oploopt. Het stolpnnt ligt dan ook 80° — 90° beneden 
de ware evet\wichtstemperatnnr ; vast ^ vloedbaar, ofschoon de 
kristallisatie-snellicid hier nog geenszins gering behoeft te heeten. 
Hieruit verklaart zich ook ’t verschil in de opgaven van verschillende 
antcurs: 1330° 0. (Dittler en HaI;I.ó), 1307° C. (Ginsrerg), enz. Ook 
hier blijkt de methode der afkoelingslijnen geene bnnkbare gegevens 
te kunnen verstrekken. 
Merkwaardig is de betrekkelijk groote wo\m\\Q-vevnieevdering der 
smelt l)ij het kristalliseeren, welke terstond bemerkl)aar wordt door 
de vormverandering van de platina- 
kroezen (tig. 1). Dat dit verscldjnsel 
bier inderdaad ’t gevolg is van een 
gedrag, analoog aan dat van het 
ijs, en niet op de bij den spod urnen 
Pi^X. aldaar) \ ermelde wijze verklaard 
Vülumevergrooting bi] stolling van ge- ‘«O^t worden, wordt bewezen door 
smolten Eukryptiet. de l)epalingen van het specitiek ge- 
wicht der Uütal-nmssa en van het door plotseling afkoelen der smelt 
verkregen, fraai klemiooze glas-, de uitzetting zou volgens de gevonden 
getallen cirka 3 7o ''ttn het oorspronkelijke volume moeten bedragen. 
^ 5. Het na smelting bij langzame afkoeling verkregen, gekris- 
talliseerde prodnkt is ondoorzichtig en grijswit. Het mikroskopisch 
onderzoek leert, dat de stof uit een krjptokristallijn aggregaat van 
